I 



(879) 



rallèlemenl à /(', comme le font certains cristaux de l)ar\line; ils possèdent, comme 

 cette dernière substance, un clivage facile suivant la base. 

 » J'ai mesuré 



/J«==i4i"5', rt=«= ailj — 77»3i', e'e'=; lOÔ";'. 



» On trouve, pour la relation axiale, 



a; b:c ^zz I , 6:'. I .J : I : I , 2257 . 



» Les angles correspondants de la barytine sont 



/>«'■- i-'ii°8', a-a-- -■■]"l\^', e'e'=:io5''24'. 



» En examinant ces cristaux en lumière paiallèle entre les niçois croisés, on constate 

 qu'ils présentent des teintes vives de polarisation et qu'ils s'éteignent suivant l'allon- 

 gement. On \ûit on lumière convergente deux axes optiques situés dans un plan paral- 

 lèle à g^ ; la bissectrice aigiie est positive et perpendiculaire à /«'. La dispersion est très 

 marquée p < v. L'angle des axes optiques 2 li = 58''48'. 



M Ces propriétés optiques sont exactement celles de la barytine. 



» Le pléochroïsnie des cristaux colorés est très net. On voit suivant 



n., =: bleu. 

 np^=^ bleu. 

 n„i = incolore. 



» De l'ensemble de ces déterminalions, il résulte que le séléniate de baryte est, 

 cristallographiquement et optiquement, identique à la barytine. 



» Sélénialcdc slroiUiane. — Le séléniate de strontiane n'avait pas été décrit jusqu'à 

 présent. Je l'ai obtenu en très beaux cristaux, présentant les plus grandes analogies 

 avec les précédents sous le rapport de la couleur, de l'éclat, de la dureté, de la fusi- 

 bilité et des propriétés chimiques. La densité est de 4j23. 



» Le séléniate de strontiane cristallise en prismes orlhorhombiques. Les cristaux 

 sont aplatis suivant la base et allongés dans le sens de la grande diagonale; ils ont une 

 ressemblance frappante avec les cristaux de célestine provenant du lac Erié (New-York) 

 et présentent comme ces derniers les faces m, labase/) elles facettes a' très développées. 

 Les mesures goniométriques m'ont donné 



/jrt-= 140027'; a-a-adj := 78''25'; m7?i(angle aigu) =: 75'>57' 



n La relation axiale est 



a ; 6 : c -— [ , 63 1 7 : I : r , 2795. 



» Les valeurs angulaires de la célestine sont 



pa-—i'\o''Z'>', a-a'^ — j%<'2%', mm — -Q''i'. 



n L'action de ces cristaux sur la lumière polarisée est très \ive. On observe en 

 lumière convergente deux axes optiques assez écartés et situés dans le plan gK La 

 bissectrice aiguë est positive et perpendiculaire à /('. Dispersion p < •/. 



C. R., 1888, 1" Semestre. (T. CVI, N« 12.) ' '4 



r 



